181 



einer dritten Zone irmschliessen lässt. Oft fehlt die dritte Zone, 

 vier und mehr Zonen sind bei dieser Art der Zonenstruktur 

 nicht vorhanden. Dreht man nun bei gekreuzten Xicols den 

 Objecttisch -so , dass das Centrum des Krystalles dunkel wird, 

 und dreht dann weiter, so bemerkt man, dass die Dunkelheit 

 vom Centrum ganz allrnählig und gieichmässig nach den Rändern 

 'zu fortschreitet, während das Centrum wieder hell wird. Bei 

 weiterem Drehen ist Eand und Centrum vielleicht gleich hell, 

 zwischen ihnen bleibt ein dunkler Streifen. Die fernere Drehung 

 verdunkelt den äussersten Eand, erhellt das Centrum. Es ist 

 also eigentlich eine zonare Struktur vorhanden, bei der die ein- 

 zelnen zahlreichen Zonen von unendlich geringer Breite sind. 

 Die zwischen gekreuzten Xicols sichtbaren Zonen sind aber keine 

 fixe, sondern fortschreitende. 



Dadurch, dass das Dunkelwerden vom Centrum nach dem 

 Eande zu gieichmässig vor sich geht, wird man gezwungen, an- 

 zunehmen, dass die Substanz-Änderung ebenso gieichmässig vom 

 Centrum zum Eande fortschreitet. 



Die Differenz der Auslöschungsschiefe vom Eand und Cen- 

 trum betrug gar nicht selten mehr als 20°, selbst eine Differenz 

 von 40° wurde mehrfach beobachtet. Diese grosse Differenz 

 weist auf grosse chemische Verschiedenheit, weit grösser als die 

 ist, welche die Ursache unregelmässig wiederholter Zonenbildung 

 wird. Dass jedoch das Fortschreiten der Zonen und somit die 

 Substanzänderung nicht immer ganz gieichmässig vor sich geht, 

 zeigt die zugleich vorkommende wiederholte unregelmässige Zonar- 

 struktur. Indessen ist diese Art der zonaren Struktur in den 

 untersuchten Gesteinen verhältnissmässig viel seltener und selbst 

 solche Feldspathdurchschnitte, welche unregelmässig wiederholte 

 Zonen aufweisen, zeigen gleichzeitig mehr oder weniger deutlich 

 fortschreitende Zonarstruktur. Denn da die unregelmässig wieder- 

 holten Zonen nur geringe Differenz der Auslöschungsschiefe be- 

 sitzen, so kann die mit weit grösser werdender Differenz ver- 

 bundene fortschreitende Zonarstruktur recht gut neben jenen zum 

 Ausdruck kommen. In Sonderheit ist die Verschiedenheit von 

 Eand und Centrum auch hier oft recht auffällig. So z. B. 

 zeigten vielfach wiederholte Zonen eine Differenz von 3°, Eand 

 und Centrum im selben Krystall eine Differenz von 23°. 



